Analisa Kenaikan Temperatur Pada Beton Berdimensi Besar ( Mass Concrete ) Dengan Semen Type V Pada Pondasi Struktural Turbine House
Umayya Ulfah 1 , Sugiyanto 1
Fakultas Teknik, Universitas Sunan Bonang 1,2
Email: umayyaulfah5@gmail.com 1 , irsugianto6@gmail.com 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i2.2642
Abstract  : Seiring  dengan  perkembangan  dunia  konstruksi  sipil,  saat  ini  telah  banyak dilakukanpembuatanbeton dengan  jumlah  yang  besar.Hal  ini berpengaruh  pada  jumlah  semen  yang digunakan karena dimensinya yang besar dan berakibat pada tingginya suhu beton yang dihasilkan. Untuk  itu  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  tingginy  suhu  beton  yang  dihasilkan,  pemilihan  type semen  menjadi  krusial.  Di  Proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  Muara  Laboh,  banyak digunakan  pondasi  berdimensi  besar  (Mass  Concrete)  sebagi  pondasi  struktural  Turbine  House. Penggunaan  Semen  Type  V  dalam  Design  Mix  Concrete  Beton  sebagai  upaya  menekan  tingginya suhu beton  yang  akan  dihasilkan, dengan  komposisi  semen  425  kg/m 3 .  Pengambilan data  dilakukan pada  pondasi    footing  type  F1g  titik  2G  dan  type  F1g  titik  2F  yang  berdimensi  6,5  x  4  x  1,85  m; pondasi  footing  type  F1d  titik  6D  dan  type  F1f  titik  6B  yang  berdimensi  4  x  4  x  1,25  m.  dari  hasil penelitian  pondasi    footing  type  F1g  titik  2G  dan  type  F1g  titik  2F  menghasilkan  suhu  inti  beton >70 0 C  yang  berpotensi  tinggi  terjadinya  salah  satu  cacat  beton  yaitu  DEF  (Deferred  Ettringite Formation)
Keywords: Semen Type V , Suhu Inti, Mass Concrete

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Seiring  dengan  perkembangan  dunia konstruksi  dalam  beberapa  dekade  terakhir, hampir  semua  bidang  konstruksi  dalam pengerjaannya menggunakan struktur beton.Dari  semua  bidang  itu,  tidak  sedikit yang  menggunakan  inovasi  pada  campuran betonnya,  baik  itu  zat  additive  maupun  jenis dari  semen  yang  digunakan.  Penggunaan  zat additive  maupun  jenis  semen  ini  bergantung daripada  klasifikasi  struktur  yang  akan dibangun.
Untuk  pembuatan  beton  dengan  jumlah yang  cukup  besar,  banyak  ditemukan  kondisi suhu  beton  yang  cukup  tinggi  yang  dapat mempengaruhi kualitas beton tersebut.
Berbagai  cara  dilakukan  untuk  mengatasi masalah  ini,  salah  satunya  adalah  dengan mengenali  jenis  atau  type  semen  yang  akan digunakan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka  penelitian  ini  di  beri  judul  “Analisa Kenaikan Temperature Pada Beton Berdimensi Besar  ( Mass  Concrete )  Dengan  Semen Type V Pada Pondasi Struktural Turbine House Di Proyek    Pembangkit    Listrik    Tenaga  Panas Bumi Muara Laboh”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  di rumuskan sebegai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  jumlah  semen type  V dan  dimensi  pada  pondasi Turbine  House Building terhadap  perbedaan    suhu  beton di inti dengan permukaan?
2. Bagaimana pengaruh jumlah semen type V pada  pondasi Turbine  House    Building terhadap  suhu  tertinggi  dan  laju heat hydration yang dihasilkan?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  adalah  sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  pengaruh    jumlah semen type  V dan  dimensi  pada  pondasi Turbine House Building terhadap perbedaan    suhu  beton  di  inti  dengan permukaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah semen type  V pada  pondasi Turbine  House Building terhadap  suhu  tertinggi  dan  laju heat hydration .

## Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian antara lain :
Mulai Study  Literature Penentuan  Titik Pondasi, spesifikasi  dan dimensinya Sesuai Pemasangan Termocouple  sebelum penuangan  beton Pengambilan  data Penyusunan  laporan akhir Analisa  dan Pembahasan Selesai Ya Tidak 1. Sebagai bahan pertimbangan pelaku konstruksi dalam menentukan  jenis  semen yang  akan  di  gunakan  untuk  beton  skala besar,
2. Sebagai  acuan  untuk  mengendalikan  suhu beton  dari  awal  penuangan  beton  sampai curing time ,
3. Meningkatankan  kualitas  ketahanan  beton terhadap H 2 S,
4. Mengetahui efektifitas penggunaan
insulasi  beton  setelah  pengecoran  yang saat ini digunakan yaitu pasir dan plastik.

## Pembatasan Masalah
Pembahasan ini di batasi pada hal – hal sebagai berikut : 1. Pondasi tempat pengambilan data dilapangan  adalah  pondasi  struktural bagian Footing di Turbine House Building project  Muara  Laboh,  Solok  Selatan  – Sumatera barat.
2. Spesifikasi  beton  yang  diuji  yaitu  Fc  30 Mpa dan Slump 10 +- 2 cm
3. Design mix yang digunakan adalah design mix  nomor  2N  yang  menggunakan  semen
type V sebanyak 435 kg/m 3 .
4. Semen yang digunakan adalah semen type V produksi PT. Semen  Padang.
5. Titik pengambilan suhu beton berada pada inti beton.
6. Post-treatment setelah  penuangan  beton adalah  menutup  permukaan  beton  dengan plastik  sheet  kemudian  pasir  setebal  5  cm sebagai insulasi beton..

## METODE PENELITIAN
Dijabarkan  lang-langkah  alur  penelitian analisa  kenaikan  temperatur  pada  beton berdimensi  besar  (mass  concrete)  dengan semen type V pada pondasi struktural Turbine House. Berikut diagram alir penelitian:

## Langkah Pengerjaan Penelitian
Langkah-langkah yang harus dilakukan  dalam  pengerjaan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Study Literature
Untuk mendukung pelaksanaan pengambilan  data  dan  analisa  kenaikan  suhu pada  beton  berdimensi  besar  ( mass  concrete ) dengan  semen type  V pada  pondasi  struktural Turbine House maka diperlukan study literature tersebut  diperoleh  dari  internet, buku-buku  yang  menunjang,  dan  jurnal-jurnal ilmiah  yang  mampu  menjadi  dasar  dalam pengaruh  semen type  V terhadap  kenaikan suhu,  dampak  dari  perbedaan  suhu  dan  suhu tertinggi yang dihasilkan.

## Penentuan  titik  pondasi,  spesifikasi  dan dimensinya
Pada  tahap  ini  dilakukan  penentuan lokasi  titik  pondasi  yang  akan  dilakukan pengambilan  data  yaitu  pada  pondasi Footing Turbine  House  Building yang  merujuk  pada gambar konstruksi nomor ML-S-ST-PH1-0004 revisi  1  dengan  judul  gambar Turbine Generator Building Foundation Plan & Grade
Tampak 3D Tampak Samping T S Suhu Lingkungan T S 5 cm Suhu Lingkungan Beam  Schedule ,  titik,  dimensi  dan  type pondasi yang diukur sebagai berikut :
Lokasi/titik 2G 2F 6D 6B Tipe Footing F1g F1g F1d  F1f Panjang (m) 6,5 6,5 4 4 Lebar (m) 4 4 4 4 Tinggi (m) 1,85 1,85 1,25  1,25 Volume (m 3 ) 48,1 48,1 20,0  20,0
Tabel .1 Summary titik lokasi pengambilan data suhu
Keseluruhan  pondasi  tersebut  menggunakan Design  Mix  Concrete nomor  2G  dengan jumlah semen 425 kg/m 3 .
Pemasangan Termocouple
sebelum penuangan beton
Suhu  beton  diukur  menggunakan  alat thermocouple atau sensor suhu yang berjumlah 3  ea dipasang  pada  bagian  tengah  /  inti  beton, 5  cm  dari  permukaan  dan  di  luar  untuk mengukur suhu lingkungan.
Layout
pemasangan sebagai berikut :
Gambar 1 Layout pemasangan sensor suhu
(thermocouple)

## Gambar 2 Jenis Termocouple Type K yang digunakan
Jenis  thermocouple  yang  digunakan adalah  Type  K  dengan  rentang  pembacaan suhu  0-400 0 C,  sensor  suhu  tersebut  akan dipasang  sesuai  dengan  layout  yang  telah
ditentukan.  Jarak  pemasangannya  variatif tergantung  dimensi  beton  yang  akan  di  uji  , minimum  jarak  antara  bagian  inti  adalah  30 cm sampai 60 cm dari titik suhu permukaan.
sensor  suhu  tersebut  akan  dipasang sesuai  dengan  layout  yang  telah  ditentukan. Jarak  pemasangannya  variatif  tergantung dimensi beton  yang akan di uji , untuk  titik  di area  surface  atau  permukaan  di  pasang  3  titik yaitu  bagian  Top  (atas),  Middle  (tengah), Bottom (bawah).
Pemasangan  Termocouple  bagian  inti juga di lakukan oleh team pengawas dan team QC agar sesuai rencana dan sesuai planing dan memudahkan untuk pengambilan data pengecekan suhu
nantinya.Jarak pemasangannya  variatif  tergantung  dimensi beton yang akan di uji , untuk di lokasi bagian inti  juga    di  pasang  3  titik  yaitu  bagian  Top (atas), Middle (tengah), Bottom (bawah). Jenis  thermocouple  yang  digunakan adalah  Type  K  dengan  rentang  pembacaan suhu  0-400  0C,  sensor  suhu  tersebhut  akan dipasang  sesuai  dengan  layout  yang  telah ditentukan. Untuk pembacaan nilai suhu beton tersebut  menggunakan  alat  pembaca  suhu  dari merk  Extech  type  EX505  Heavy  Duty  True RMS  industrial  Multimeter  yang  memiliki fungsi Type K temperature Measurement yang dapat  mempermudah  pengukuran  suhu  di beberapa  titik  yang  berbeda.  Alat  tersebut harus dipastikan telah terkalibrasi dan valid.

## Pengambilan data
Pengambilan  data  parameter suhu inti, suhu permukaan dan suhu lingkungan  dilakukan  setiap  2  jam  sekali dimulai  dari  penuangan  beton  pada  bekisting telah  selesai.  Pengambilan  data  tersebut  di catat  pada  log  book  dan  di  rekap  untuk dianalisa pada tahap selanjutnya. Pengambilan data  dilakukan  selama  108  jam  menggunakan multimeter Extech EX505.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dibahas mengenai analisa kenaikan  temperature  pada  beton  berdimensi besar  dengan  semen  type  V  pada  pondasi struktural Turbine House pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Muara Labuh.  Pengambilan  data  dilakukan  pada  6 Footing  yang  merupakan  bagian  pondasi struktural  Turbine  House.  Parameter  yang diperhatikan pada pengambilan data ini adalah
suhu  inti  beton,  suhu  permukaan  dan  suhu lingkungan  yang  dilakukan  pengamatan  suhu selama  108  jam  (kurang  lebih  4,5  hari  umur beton)  .  Parameter  tersebut  diukur  dengan menggunakan  thermocouple  setiap  2  jam sekali.
Pengaruh  Jumlah  Semen type  V dan Dimensi  pada  Pondasi Turbine  House Building terhadap  Perbedaan    Suhu  Beton di Inti dengan Permukaan
Pada tahap ini akan diketahui pengaruh  jumlah  semen  dan  dimensi  terhadap kenaikan  suhu  beton  yang  berdimensi  besar. Pengambilan  data  dilakukan  pada  empat  titik lokasi  dengan  dua  jenis  ukuran  pondasi berbeda, yaitu:
a. Lokasi F1g titik 2G (48,1 m3)
b. Lokasi F1g titik 2F (48,1 m3)
c. Lokasi F1d titik 6D (20 m3)
d. Lokasi F1f titik 6B (20 m3)
Jumlah semen  type V yang digunakan untuk  pengambilan  data  ini  adalah  sebanyak 435kg/m 3 .Sehingga total semen yang digunakan  untuk  ukuran  pondasi48,1  m 3 adalah sebanyak 20,923 ton, dan untuk ukuran pondasi  20  m 3 semen  yang  dibutuhkan  adalah sebanyak 8,7 ton.
Tabel.1 Data Pengukuran Suhu pondasi tipe

## F1g titik 2G
Titik Pengukuran ( 0 C) Waktu dari Pengeco ran Inti (T) Perm ukaan (S) Suhu Lingk ungan T-S 0 27,1 27,2 24,2 2 32,8 27,1 22,1 5,7 4 45,0 29,7 20,5 15,3 6 51,0 33,5 19,5 17,5 8 54,3 35,7 18,8 18,6 10 57,1 37,3 19,7 19,8 12 58,3 36,3 21,2 22,0 14 61,0 36,7 25,6 24,3 16 61,8 36,3 24,7 25,5 18 63,4 36,3 24,9 27,1 20 65,6 38,1 26,7 27,5 22 66,1 39,6 22,6 26,5 24 65,7 35,9 22,4 29,8 26 65,9 34,1 21,0 31,8 28 66,3 34,7 20,4 31,6 30 67,1 33,0 18,7 34,1 32 67,6 33,4 18,0 34,2 34 68,4 34,8 17,6 33,6
36 69,4 34,2 20,3 35,2 38 69,1 38,1 21,6 31,0 40 69,9 37,4 27,3 32,5 42 70,3 37,1 25,6 33,2 44 71,2 38,9 24,6 32,3 46 70,5 39,6 22,6 30,9 48 70,9 35,9 22,4 35,0 50 69,6 34,1 21,0 35,5 52 67,8 34,7 20,4 33,1 54 68,6 33,0 18,7 35,6 56 69,4 33,4 18,0 36,0 58 69,1 34,8 17,6 34,3 60 68,8 34,2 20,3 34,6 62 68,9 38,1 21,6 30,8 64 69,1 37,4 27,3 31,7 66 69,4 33,4 19,2 36,0 68 69,7 34,8 22,2 34,9 70 70,4 34,2 24,0 36,2 72 71,0 38,1 23,9 32,9 74 70,3 38,1 24,5 32,2 76 68,7 37,4 21,7 31,3 78 68,6 37,4 20,5 31,2 80 69,4 35,4 23,1 34,0 82 68,7 34,8 19,6 33,9 84 70,1 35,0 19,0 35,1 86 70,7 35,7 18,2 35,0 88 70,0 34,5 18,7 35,5 90 69,4 33,7 20,8 35,7 92 70,8 34,3 25,6 36,5 94 69,8 35,8 26,5 34,0 96 68,5 34,8 26,4 33,7 98 67,9 35,1 27,2 32,8 100 69,5 35,7 25,1 33,8 102 68,1 34,2 24,5 33,9 104 67,4 34,5 24,8 32,9 106 65,2 32,3 24,9 32,9 108 64,3 32,1 25,1 32,2
Gambar 3 pengambilan data pada pondasi tipe F1g titik 2G setiap 2 jam
Pada gambar  3 diatas  menunjukkan kenaikan  suhu  pada  pondasi  tipe  F1g  titik  2G pada pondasi struktural Turbine House selama
2  x  24  jam . Pada  pengamatan  suhu  inti  beton menunjukkan  setelah  44  jam  mencapai  suhu maksimal 71,2 0 C dari suhu awal 27,1 0 C. Suhu lebih dari 69 0 C terjadi dari rentang waktu 42- 96  setelah  penuangan  beton  (54  jam)  dan kemudian  mengalami  penurunan  (<  69 0 C).
Selama pengamatan  suhu setelah 10 jam, nilai perbedaan  suhu  antara  inti  dengan  permukaan telah  melebihi  nilai  yang  disarankan  yaitu 19,5 0 C.
Tabel 2 Data Pengukuran Suhu pondasi tipe F1g titik 2F
Titik Pengukuran ( 0 C) Waktu dari Pengec oran Inti (T) Perm ukaan (S) Suhu Lingk ungan T-S 0 27,3 27,1 23,0 2 45,7 30,2 22,0 15, 5 4 48,9 31,9 22,3 17, 0 6 53,2 32,0 20,5 21, 2 8 57,2 33,5 19,7 23, 7 10 59,8 34,6 18,6 25, 2 12 63,4 35,0 19,9 28, 4 14 65,1 34,5 21,6 30, 6 16 66,5 35,8 25,6 30, 7 18 67,3 35,2 24,7 32, 1 20 68,3 36,6 27,1 31, 7 22 68,8 36,3 25,8 32, 5 24 69,7 38,1 24,6 31, 6 26 71,3 35,0 22,3 36, 3 28 71,9 38,2 21,9 33, 7 30 72,3 39,3 18,7 33, 0 32 72,4 37,8 18,0 34, 6 34 72,5 36,4 18,1 36, 1 36 72,7 33,9 17,6 38,
8 38 72,4 33,4 20,3 39, 0 40 72,3 35,0 26,5 37, 3 42 73,4 38,6 27,1 34, 8 44 73,1 36,6 25,8 36, 5 46 73,8 36,3 24,6 37, 5 48 74,0 37,0 25,1 37, 0 50 74,2 36,7 23,9 37, 5 52 73,9 34,6 22,3 39, 3 54 72,9 32,7 21,6 40, 2 56 72,9 31,6 20,5 41, 3 58 73,1 32,9 19,8 40, 2 60 73,3 31,3 19,4 42, 0 62 73,1 31,8 18,8 41, 3 64 72,9 31,8 18,4 41, 1 66 72,9 31,6 18,6 41, 3 68 73,4 32,6 19,2 40, 8 70 73,6 33,1 22,2 40, 5 72 73,3 34,6 24,0 38, 7 74 73,9 34,3 23,9 39, 6 76 72,9 33,5 24,5 39, 4 78 71,8 32,6 21,7 39, 2 80 71,9 31,0 20,5 40, 9 82 71,0 31,6 23,1 39, 4 84 71,3 29,7 19,6 41, 6 86 72,8 32,6 19,0 40, 2 88 72,0 31,4 18,2 40, 6
90 71,9 31,0 18,7 40, 9 92 71,8 30,6 20,8 41, 2 94 72,8 32,5 25,6 40, 3 96 70,8 34,6 26,8 36, 2 98 69,2 34,4 27,2 34, 8 100 69,9 33,0 26,2 36, 9 102 68,3 34,0 26,7 34, 3 104 67,1 32,4 25,3 34, 7 106 67,3 31,5 23,0 35, 8 108 65,1 31,2 21,4 33, 9
Gambar 4 pengambilan data pada pondasi tipe F1g titik 2F setiap 2 jam
Pada gambar  4 diatas  menunjukkan kenaikan  suhu  pada  pondasi  tipe  F1g  titik  2F pada pondasi struktural Turbine House selama 2  x24  jam . Pengamatan  pada  parameter  suhu inti  beton  menunjukkan  mencapai  suhu tertinggi  setelah  50  jam  dengan  suhu  74,2 0 C dengan suhu awal 27,3 0 C . Suhu lebih dari 69 0 C terjadi dari rentang waktu 50 – 100 jam (50 jam)  setelah  penuangan  beton  dan  mengalami penurunan  suhu  setelah  itu  (<69 0 C). Perbedaan nilai suhu inti dan permukaan telah melebihi  batas  yang  disarankan  yaitu  19,5 0 C setelah waktu pengamatan 6 jam.
Dari gambar  3 dan gambar  4 menunjukkan  bahwa  beton  berdimensi  besar tipe F1g yang berukuran 6,5 m x 4 m x 1,85 m dengan total volume 48,1 m3 dan menggunakan  semen type  V sebanyak435 kg/m 3 menghasilkan  laju  kenaikan  suhu  0,9  –
1 0 C/jam  dan  suhu  inti  beton  mencapai  lebih dari  70 0 C    yang    berpotensi  tinggi  akan terjadinya pembentukan DEF ( Deferred Ettringite  Formation )  yang  merupakan  salah satu bentuk defect / cacat beton.
Tabel 3 Data Pengukuran Suhu pondasi tipe F1d titik 6D
Titik Pengukuran ( 0 C) Wakt u dari Penge coran Inti (T) Perm ukaan (S) Suhu Lingk ungan T-S 0 27,1 27,2 24,2 2 32,8 27,1 22,1 5,7 4 45,0 29,7 20,5 15,3 6 51,0 33,5 19,5 17,5 8 54,3 35,7 18,8 18,6 10 57,1 37,3 19,7 19,8 12 58,3 36,3 21,2 22,0 14 61,0 36,7 25,6 24,3 16 61,8 36,3 24,7 25,5 18 63,4 36,3 24,9 27,1 20 65,6 38,1 26,7 27,5 22 66,1 39,6 22,6 26,5 24 65,7 35,9 22,4 29,8 26 65,9 34,1 21,0 31,8 28 66,3 34,7 20,4 31,6 30 67,1 33,0 18,7 34,1 32 67,6 33,4 18,0 34,2 34 68,4 34,8 17,6 33,6 36 69,4 34,2 20,3 35,2 38 69,1 38,1 21,6 31,0 40 69,9 37,4 27,3 32,5 42 70,3 37,1 25,6 33,2 44 71,2 38,9 24,6 32,3 46 70,5 39,6 22,6 30,9 48 70,9 35,9 22,4 35,0 50 69,6 34,1 21,0 35,5 52 67,8 34,7 20,4 33,1 54 68,6 33,0 18,7 35,6 56 69,4 33,4 18,0 36,0 58 69,1 34,8 17,6 34,3 60 68,8 34,2 20,3 34,6 62 68,9 38,1 21,6 30,8 64 69,1 37,4 27,3 31,7 66 69,4 33,4 19,2 36,0 68 69,7 34,8 22,2 34,9 70 70,4 34,2 24,0 36,2 72 71,0 38,1 23,9 32,9 74 70,3 38,1 24,5 32,2 76 68,7 37,4 21,7 31,3
78 68,6 37,4 20,5 31,2 80 69,4 35,4 23,1 34,0 82 68,7 34,8 19,6 33,9 84 70,1 35,0 19,0 35,1 86 70,7 35,7 18,2 35,0 88 70,0 34,5 18,7 35,5 90 69,4 33,7 20,8 35,7 92 70,8 34,3 25,6 36,5 94 69,8 35,8 26,5 34,0 96 68,5 34,8 26,4 33,7 98 67,9 35,1 27,2 32,8 100 69,5 35,7 25,1 33,8 102 68,1 34,2 24,5 33,9 104 67,4 34,5 24,8 32,9 106 65,2 32,3 24,9 32,9 108 64,3 32,1 25,1 32,2
Gambar 5 pengambilan data pada pondasi tipe F1d titik 6D setiap 2 jam
Pada gambar  5 diatas menunjukkan adanya  kenaikan  suhu  pada  pondasi  tipe  F1d titik 6D pada pondasi struktural Turbine House selama  2  x  24  jam.Adanya  data  yang  terputus pada gambar diatas dikarenakan kondisi hujan deras  yang  tidak  memungkinkan  untuk mengambil data.
Pada gambar  5 diatas menunjukkan adanya kenaikan suhu inti yang mencapai nilai maksimal pada 44 jam dengan suhu maksimal 71,2 0 C dari suhu awal 27,1 0 C. perbedaan suhu T-S mencapai  lebih dari nilai yang disarankan yaitu 19,5 0 C setelah pengamatan 12 jam.
Tabel  3  Data  Pengukuran  Suhu  pondasi tipe F1f titik 6B
Titik Pengukuran ( 0 C) Wakt u dari Penge coran Teng ah (Cor e) Dekat Perm ukaan Suhu Lingk ungan Selisih Suhu Tengah dan Permuk aan 0 26,4 26,0 20,0 2 33,8 26,9 19,9 6,9 4 38,3 32,1 19,4 6,2
6 44,6 35,9 18,8 8,7 8 48,8 38,4 18,7 10,4 10 49,3 39,3 20,9 10,0 12 51,4 39,6 22,3 11,8 14 53,7 41,8 24,6 11,9 16 54,2 43,1 25,7 11,1 18 56,4 44,0 24,3 12,4 20 hujan hujan hujan hujan 22 59,2 41,6 20,1 17,6 24 59,7 42,2 20,3 17,5 26 59,9 43,6 19,6 16,3 28 60,1 43,2 19,3 16,9 30 60,4 42,6 18,6 17,8 32 60,6 41,9 18,4 18,7 34 60,6 41,7 20,8 18,9 36 59,5 41,2 23,9 18,3 38 58,7 40,6 26,0 18,1 40 61,8 43,7 26,4 18,1 42 61,1 43,2 25,7 17,9 44 61,0 43,6 24,6 17,4 46 63,4 44,4 20,7 19,0 48 62,5 43,9 19,8 18,6 50 60,8 42,5 19,7 18,3 52 61,5 43,1 18,9 18,4 54 60,6 42,7 18,4 17,9 56 60,9 41,9 18,6 19,0 58 62,4 41,7 20,2 20,7 60 59,7 40,7 24,3 19,0 62 58,9 40,2 24,5 18,7 64 57,8 39,7 22,5 18,1 66 59,9 39,8 24,4 20,1 68 59,0 39,2 22,5 19,8 70 58,2 38,9 21,6 19,3 72 57,0 38,6 20,4 18,4 74 56,3 36,6 19,6 19,7 76 57,0 35,4 18,3 21,6 78 58,8 34,6 17,6 24,2 80 59,0 33,9 17,2 25,1 82 59,2 33,2 19,7 26,0 84 58,5 36,6 23,3 21,9 86 58,4 37,7 25,8 20,7 88 59,1 37,8 24,6 21,3 90 58,3 35,8 24,7 22,5 92 58,4 36,5 23,9 21,9 94 58,1 36,8 20,5 21,3 96 57,9 35,6 19,9 22,3 98 57,8 33,2 19,5 24,6 100 57,0 33,8 18,9 23,2 102 56,7 33,5 18,6 23,2 104 56,2 33,2 19,3 23,0 106 55,3 32,5 20,8 22,8
108 54,9 31,9 26,1 23,0
Gambar 6 pengambilan data pada pondasi tipe F1f titik 6B setiap 2 jam
Pada gambar  6 diatas  menunjukkan adanya  kenaikan  suhu  pada  pondasi  tipe  F1f titik 6B pada pondasi struktural Turbine House selama  2  x  24  jam.Adanya  data  yang  terputus pada gambar diatas dikarenakan kondisi hujan deras  yang  tidak  memungkinkan  untuk mengambil data.
Pada gambar  6 diatas  menunjukkan adanya kenaikan suhu inti yang mencapai nilai maksimal pada 46 jam dengan suhu maksimal 63,4 0 C dari suhu awal 26,4 0 C. perbedaan suhu T-S mencapai  lebih dari nilai yang disarankan yaitu 19,5 0 C setelah pengamatan 58 jam. Dari gambar 5 dan gambar 6 menunjukkan  bahwa  beton  berdimensi  besar tipe F1d dan F1f  yang berdimensi 4 m x 4 m x 1,25  m  dengan  volume  20  m 3 menghasilkan suhu  maksimal  dibawah  70 0 C  dan  laju kenaikan  temperatur  berkisar  antara  0,7  –  0,9 0 C  /jam.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  design mix  ini  baik  digunakan  beton  berdimensi tersebut.
Dari  keseluruhan  data  ditemukan  kondisi bahwa  perbedaan  nilai  suhu  inti  dan permukaan yang melebihi batas yang disarankan yaitu 19,5 o C, hal ini dapat memicu terjadinya  retak  micro  di  bagian  dalam terutama interfacial zone antara binder dengan agregat yang dapat menimbulkan retak dalam.
3.2  Pengaruh  jumlah  semen type  V pada pondasi Turbine House   Building terhadap suhu tertinggi dan laju heat hydration .
Dari  hasil  pengamatan  analisa  kenaikan suhu  pada  pondasi  struktur  Turbine  House Building di lokasi yang telah ditentukan, maka
didapat nilai pencapaian suhu tertinggi di tiap- tiap lokasi adalah sebagai berikut:
Lokasi Suhu Tertinggi Volume Jumlah Semen F1g titik 2G 71,2 o C 48,1 m 3 20,923 ton F1g titik 2F 74,2 o C 48,1 m 3 20,923 ton F1d titik 6D 71,2 o C 20 m 3 8,7 ton F1f titik 6B 63,4 o C 20 m 3 8,7 ton

## Tabel 5 Hasil akhir analisa suhu tertinggi di tiap lokasi.
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  jumlah  semen  tidak mempengaruhi  kenaikan  suhu.  Adapun  faktor yang  dapat  mempengaruhi  kenaikan  suhu adalah seperti:
1. Pengaruh  perawatan  Cover  atau  tutup  dari pondasi setelah pengecoran kurang maksimal,  sehingga  dapat  menyebabkan kenaikan  suhu  pada  pondasi  setelah penuangan beton.
2. Faktor  lingkungan  Suhu  sekitar  terkadang tidak  menentu  dan  sangat  mempengaruhi kenaikan  suhu.  Sedangkan  kelembaban atau  temperatur  di  lokasi  pengecoran sangat  berpengaruh.    Dalam  hal  ini  untuk kelembaban maksimal sebesar 85%.
3. Faktor Cuaca Cuaca bisa juga menghambat laju kenaikan suhu. Pada saat proses  pengambilan  data,  sempat  terjadi hujan  sehingga  berdampak  pada  hasil analisa kenaikan suhu.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian  analisa  kenaikan  temperatur  pada beton  berdimensi  besar  ( mass  concrete ) dengan semen type V sebagai berikut:
1. Beton Footing  type F1g,  F1d  dan  F1f yang  diamati  menghasilkan  perbedaan suhu  inti  (T)  dan  permukaan  (S)  lebih dari  nilai  yang  disarankan  (19,5 0 C), hal  ini  dapat  memicu  terjadinya  retak micro  di  bagian  dalam  terutama interfacial  zone  antara  binder  dengan agregat yang dapat menimbulkan retak dalam.
2. Kenaikan  suhu  pada  beton type F1g baik  yang  berlokasi  pada  titik  2G  dan 2F dengan; volume 48,1 m 3
menghasilkan  suhu  inti  tertinggi  71,2 0 C  dan  74,2 0 C  dan type F1d  yang berlokasi  di  titik  6Dvolume  20    m 3 menghasilkan  suhu  inti  tertinggi  71,2 0 C  (>  70 o C)  yang  berpotensi  tinggi terjadinya  salah  satu  cacat  beton  yaitu DEF ( Deferred Ettringite Formation ).
3. Kenaikan  suhu  pada  beton type F1f yang  berlokasi  di  titik  6B  dengan volume  20  m 3 menghasilkan  suhu  inti tertinggi  63,4 o C  masih  dibawah  batas yang  disarankan  (70 0 C).  Dari  kedua hasil  analisa,  jumlah  semen  tidak mempengaruhi laju heat hydration.
4. Laju  kenaikan  suhu  beton Footing type F1g, F1d dan F1f yang menggunakan  komposisi  semen  435
kg/m 3 adalah 0,7-1 0 C/jam.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ini maka saran yang dapat diberikan adalah :
1. Untuk pengembangan penelitian
pengaruh  semen type V  pada  beton berdimensi  besar  ini  dapat  berfokus pada dampak dari defect DEF ( Deferred Ettringite Formation )
secara dampak struktural.
2. Perlu  dievaluasi  untuk  material  yang digunakan sebagai insulasi beton yang lebih efektif  untukmenjaga perbedaan suhu  permukaan  dan  inti    beton  tidak lebih dari yangdisarankan 19,5 o C. 3. Perlu dievaluasi untuk analisa kenaikan  suhu  beton  dipengecekan mutu beton di atas 28 hari (56 hari).

## DAFTAR PUSTAKA
ACI  116R-90.  1990.  Cement  and  Concrete Terminology. ACI  207.2R-95.  1995.  Effect  of  Restraint,
Volume  Change,  and  Reinforcement on Cracking of Mass Concrete.
ACI  211.2-98.  1998.  Standard  Practice  for
Selecting  Proportions  for  Structural
Lightweight Concrete.
ACI  224R-01.  2001.  Control  of  Cracking  of Concrete Structures.
ASTM  C  330.Standart  Spesification  for
Lightweight  Aggregates  for  Structural
Concrete.
Bowless,  Joseph  E. Foundation  Analysis  and
Design  5th  Edition .  New  York  : McGraw-hill.
Rochaeti,JulEndawati,LilianDiastiDessiWiduri,dan Moeljono.“Pengaruh Panas Hidrasi Beton Dengan  Semen  Type  II  Terhadap Ketebalan  Elemn  Beton”  dalam jurnal Teknik  Sipil  &  Perencanaan  Nomor  2 Volume  16  (hlm.  183-194) .Bandung: Politeknik NegeriBandung.
SNI  03-2834.  1993.  Tata  Cara  Pembuatan
Rencana  Campuran  Beton  Normal. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
SNI  03-6820.  2002.  Spesifikasi  Agregat
HalusUntuk  PekerjaanAdukan    dan Plesterandengan Bahan DasarSemen.
Ilmubeton.com,  Masalah  Pengecoran  Beton
Pada Kondisi Cuaca Panas (Temperatur Tinggi ), Juli 2018 Seputar Ilmu Beton, Langkah-perawatan-pada- beton (curing) , Agustus 2013
.